138 Zweiter Teil. Spezielle Edelsteixkuxde. 



fast allen seinen Zeitgenossen undenkbar schien, daß der kostbare Diamant nichts anderes 

 als gemeiner Kohlenstoff sein solle. Seine Methode steht an beweisender Kraft weit hinter 

 der von Krause zurück, an der man nichts irgend Erhebliches bemängeln kann, aber 

 sie besticht uns durch die Origmalität des zugrunde liegenden Gedankens. Sie beruht 

 darauf, daß weiches Eisen, Schmiede- oder Stabeisen, beim Glühen mit Kohle etwas Kohlen- 

 stoff aufnimmt und dadurch in Stahl, sogenannten Zementstahl, übergeht. Guy ton de 

 Morveau machte denselben Versuch mit Diamant statt mit gewöhnlichem Kohlenstoff 

 (Kohle) und erhielt ganz ebenso wie mit diesem aus dem weichen Eisen Stahl mit allen 

 seinen charakteristischen Eigenschaften, der mit dem in gewöhnlicher Weise dargestellten 

 Zementstahl vollkommen übereinstimmte. Er schloß aus diesem Versuch, daß Diamant 

 in der Tat nichts anderes sein könne als Kohlenstoff. 



Was das spezielle Verhalten des Diamants bei sehr hohen Temperaturen anbelangt, 

 so ist das verschieden, je nachdem man die Erhitzung in der Luft, also bei Gegenwart 

 von Sauerstoff oder bei Luftabschluß vornimmt. In beiden Fällen werden die Steine 

 leicht rissig oder zerspringen in einzelne Stücke, wenn die Temperatur zu energisch zu- 

 oder nach dem Erhitzen wieder abnimmt. Sollen diese Beschädigungen vermieden werden, 

 so darf die Erwärmung und ebenso die nachfolgende Abkühlung nur sehr langsam und 

 vorsichtig geschehen. 



Bringt man einen Diamantkristall in einem Strome reinen Sauerstoffgases zum 

 schwachen Rotglühen , so fängt er an zu verbrennen. Er wird immer stärker glühend 

 bis zur hellen Weißglut und brennt ununterbrochen mit einer schwachen blauen Flamme 

 fort, auch wenn die äußere Wärmequelle, etwa eine Gasflamme, entfernt wird. Der Kristall 

 wird immer kleiner und kleiner und verschwindet endlich ganz, indem er im letzten Augen- 

 blick noch einmal hell aufleuchtet, etwa wie eine verlöschende Lampe. Er schmilzt da- 

 bei nicht, die Verbrennung schreitet von außen nach innen stetig vor, ohne daß sich die 

 Form des Kristalls wesentlich ändert, und die Beschaffenheit der Substanz bleibt eben- 

 falls während des ganzen Prozesses genau dieselbe. 



Erhitzt man den Kristall in gewöhnlicher Luft, so beobachtet man dieselben Er- 

 scheinungen mit dem einzigen Unterschied, daß der Diamant sofort erlischt, wenn man 

 die Gasflamme, mittels deren er zum Glühen erhitzt worden ist, wegnimmt. Er kann 

 in der Luft nicht fortbrennen, wie er es im reinen Sauerstoffgase tut, da in der Luft 

 der Verbrennungsprozeß ein langsamerer ist. Darum wird in diesem Falle nicht die 

 zum Fortbrennen nötige hohe Temperatur erzeugt wie im Sauerstoff. Der brennende 

 Diamant muß infolgedessen in der Luft ohne fortdauernde Erwärmung von außen erlöschen. 



Die Temperatur, bis zu der ein Diamantkristall in der Luft erhitzt werden muß, damit 

 er verbrennt, ist höher als die Entzündungstemperatur im reinen Sauerstoffgase, 



Im Sauerstoff beginnt nach M o i s s a n die Verbrennung und die Entwicklung von 

 Kohlensäure schon bei 720 ^ , während erst bei 800 « ein plötzliches Aufglühen erfolgt, 

 das sich dann schnell unter starker Beschleunigung der Kohlensäureentwicklung zu blen- 

 dender Weißglut steigert. Oberhalb 800" schreitet die Verbrennung auch ohne Wärme- 

 zufuhr fort. Bei anderen Diamanten stieg die Temperatur des Aufglühens bis auf 820*^ 

 und 850", stets ging aber eine langsame Verbrennung voraus ; ein Diamant verlor z. B. 

 dadurch, 4 Stunden auf 780« gehalten, 41,24 <Vo seines Gewichts, ohne zum Glühen 

 zu kommen. Bei diesen Verbrennungen ist niemals ein Übergang in eine andere Mo- 

 difikation des Kohlenstoffs, also etwa in Graphit, daher auch niemals eine Spur von 

 schwarzen Flecken usw. beobachtet worden. Die Verbrennungstemperatur in der Luft ist 

 nach Joly 850". 



Kleinere Kristalle verbrennen leichter als größere. Nach P e t z h o 1 d t verschwanden 

 «inige kleine Diamanten in sehr kurzer Zeit auf einem Platinblech, das von unten her 



